Source: http://docplayer.cz/17472675-Technologicky-predpis-t-07.html
Timestamp: 2018-06-21 19:05:46+00:00
Document Index: 46799963

Matched Legal Cases: ['čl. 10', 'zákona č. 262', 'zákona č. 309', 'čl. 5', 'čl. 5', 'zákona č. 22', 'čl. 6']

Technologický předpis T 07 - PDF
Download "Technologický předpis T 07"
1 Výtisk: server Technologický předpis T 07 pro technologii : Hutněné asfaltové vrstvy - stavba Obsah : 1. ÚVOD - OBLAST POUŽITÍ, BEZPEČNOST 2. ZKRATKY A NÁZVOSLOVÍ 3. ZNAČKY A OZNAČOVÁNÍ 4. ZDROJE 4.1 Materiální zdroje 4.2 Personální zdroje kvalifikace 4.3 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky, měřidla 5. SYSTÉM KONTROLY KVALITY 5.1 Požadavky na materiál 5.2 Zkoušky typu 5.3 Kontrolní zkoušky, parametry, zkušební a kontrolní postupy Kontrolní zkoušky postřiků a nátěrů Kontrolní zkoušky asfaltových směsí Kontrolní zkoušky na hotové vrstvě Zkušební postupy Požadované parametry a přípustné odchylky Kontrolní postupy KPA 0 Kontrola podkladu KPA 1 Kontrola inspekce výroby směsi u výrobce KPA 2 Kontrola přejímka dodaných materiálů KPA 3 Kontrolní zkoušky dodané směsi, postřiků a nátěrů KPA 4 Kontrolní zkoušky hotové vrstvy KPA 5 Průběžná kontrola provádění hutněné asfalt. vrstvy KPA 6 Koneč. kontrola provádění hutněné asfalt. vrstvy (přejímka) 5.4 Doklady o kontrole kvality při dokončení díla 6. TECHNOLOGICKÉ (PRACOVNÍ) POSTUPY 6.1 Podklady, úprava podkladů 6.2 Doprava a skladování asfaltových směsí 6.3 Pokládání rozprostírání asfaltových směsí 6.4 Hutnění 6.5 Zdrsnění a úprava povrchu 6.6 Pracovní spáry 6.7 Styčné plochy prvků v komunikaci 7 ÚDRŽBA A OPRAVY HUTNĚNÝCH ASFALTOVÝCH VRSTEV 7.1 Obecně 7.2 Stavební zásady Lokální a souvislá výměna asfaltové vrstvy Zesílení konstrukce 7.3 Stavební materiály 7.4 Technologické postupy Odstranění staré asfaltové vrstvy Opravy trhlin Poruchy středové a pracovní spáry Spojovací postřik, nalití svislých stěn Doprava, pokládka a hutnění Dokončovací práce 7.5 Kontrola kvality - zkoušky 8. KLIMATICKÁ OMEZENÍ 9. EKOLOGIE KPA 7 Kontrola environmentálních požadavků 10. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 11. PŘÍLOHA : Kontrolní a zkušební plán osnova Aktualizoval : Přezkoumal : Schválil : Jméno Jitka Žítková - MS Petr Kapic VZ Jindřich Švec VOZ Ladislav Kudr Ř/PM Podpis Viz originál (archivní paré č. 0) Datum Strana 1 z 34
2 1. ÚVOD OBLAST POUŽITÍ, BEZPEČNOST Tento technologický předpis stanoví pravidla a postupy při stavbě (pokládce) hutněných asfaltových vrstev komunikací. Jedná se o činnosti, které jsou součástí hlavního předmětu podnikání společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s., tj. provádění staveb a jejich odstraňování. Je závazný pro všechny zaměstnance společnosti a externí pracovníky, kteří se zúčastňují přípravy a realizace uvedených činností. Tento předpis je nedílnou součástí vnitřní dokumentace v celé společnosti zavedeného integrovaného systému managementu, který sestává z oblastí managementu kvality (SMJ) podle ČSN EN ISO 9001, environmentálního managementu podle ČSN EN ISO (EMS) a řízení BOZP podle směrnice OHSAS Pro zhotovení a zkoušení těchto vrstev obecně platí ČSN T 07B vychází z Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP) kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy a dalších požadavků, předpisů a norem, uvedených v čl. 10 a obvyklých závazných postupů při budování předmětných konstrukcí. Tento předpis stanoví postupy pro provádění hutněných asfalt. vrstev, které se zřizují jako : podkladní vrstvy ložní vrstvy obrusné vrstvy vrstvy při údržbě a opravách vozovek mezivrstvy Bezpečnost a ochrana zdraví Pracovní postupy stanovené v souladu s tímto předpisem, potažmo s TPP pro konkrétní stavbu/stavební činnost (stanovuje ve spolupráci výrobní příprava a stavbyvedoucí) slouží mj. jako výchozí podklad k vypracování Plánu zajištění BOZP, kterým se z hlediska BOZP činnost na každé stavbě řídí. Plán BOZP v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a jejími přílohami zpracovává před zahájením předmětných prací v součinnosti se stavbyvedoucím MB. Při přípravě a provádění prací musí být m.j. respektována ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích, vyhlášky č.48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, a další - všechny předpisy v platném znění. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem, a to buď ve Smlouvě o dílo, nebo v zápise o převzetí staveniště. Platí povinnost písemně seznámit subdodavatele a další partnery s požadavky na bezpečnost práce v souvislosti s předmětným případem (odpovídá stavbyvedoucí) použije se tiskopis Registr rizik. Před zahájením práce seznámí stavbyvedoucí prokazatelně všechny zúčastněné pracovníky se stanovenými pracovními postupy a se všemi riziky a s opatřeními proti jejich působení, tj. s Plánem BOZP. Prokazatelným se rozumí zdokumentování zápisem např. ve stavebním deníku s uvedením data školení, jmen a podpisů proškolených. Strana 2 z 34
3 Základní zásady pro předcházení rizikům při činnostech popisovaných v tomto T 07 : Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Veškeré hnací části strojů musí být opatřeny kryty. Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. Používat lze jen stroje a strojní zařízení (dále jen "stroje"), které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. Zajištění a udržování pořádku na pracovišti Vykázání nepovolaných osob z pracoviště Za to, že všichni pracovníci na pracovištích budou proškoleni z platných předpisů a seznámeni se specifickými riziky vykonávané práce a že stanovené zásady bezpečnosti práce a požární ochrany budou dodržovány, odpovídá stavbyvedoucí a vedoucí pokládky asfaltových směsí. 2. ZKRATKY A NÁZVOSLOVÍ Zkratky : MD ČR - Ministerstvo dopravy ČR TKP - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MDS ČR ZTKP - Zvláštní technické kvalitativní podmínky ve smyslu TKP T XX - Technologický předpis SaM Děčín vnitropodnikový (XX : dvojčíslí) SMJ - Systém managementu kvality EMS - Systém environmentálního managementu BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci SOD - Smlouva o dílo SD - Stavební deník KZP - Kontrolní a zkušební plán TPP - Technologický (pracovní) postup zhotovitele PD - Projektová dokumentace RDS - Realizační dokumentace stavby KPA.. - Kontrolní postup TDZ - Třída dopravního zatížení MK - Místní komunikace ZT - Zkoušky typu KZ - Kontrolní zkoušky TDI - Technický dozor objednatele (= správce stavby) SV - Stavbyvedoucí!!! - Zvláštní proces (validace před zakrytím) Názvosloví : asfaltový beton : obrusná, ložní nebo podkladní vrstva z asfaltové směsi podle ČSN EN asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy : vrstva z asfaltové směsi podle ČSN EN (obrusná vrstva z asfaltové směsi o tloušťce 15 mm až 30 mm) Strana 3 z 34
4 asfaltový koberec mastixový : vrstva z asfaltové směsi podle ČSN EN (obrusná vrstva s vysokým podílem drceného kameniva zpravidla přerušené zrnitosti, kde mezery kamenné kostry jsou z velké části vyplněny mastixem) asfaltový koberec drenážní : vrstva z asfaltové směsi podle ČSN EN (vysoce mezerovitá obrusná vrstva, schopná odvádět srážkovou vodu a snižovat hlučnost jízdy vozidel) asfaltový koberec otevřený : vrstva z asfaltové směsi podle ČSN příloha B (obrusná, ložní nebo podkladní vrstva z asfaltové směsi otevřené zrnitosti) asfaltová směs : asfaltem obalená směs kameniva s případným použitím přísad značky vrstev z hutněných asfaltových směsí jsou uvedeny v ČSN asfaltová malta (mastix) : směs drobného kameniva s maximální velikostí zrna 2 mm a kamenné moučky, obalená asfaltem asfalt : pojivo, které tvoří asfalty ropné, přírodní a asfalty získané z R-materiálu; asfalty mohou obsahovat přísady modifikovaný asfalt : asfalt, jehož reologické vlastnosti jsou před použitím pro výrobu asfaltové směsi upraveny přísadami směs kameniva (ve smyslu ČSN EN řady 13108) : směs frakcí kameniva podle ČSN EN 13043, kamenivo obsažené v R-materiálu a filer R-materiál : stará asfaltová směs upravená tříděním (popř. drcením, tříděním a homogenizací), která se přidává do asfaltové směsi asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL (Stress Absorbing Layer): speciálně navržená asfaltová směs/vrstva případně mezivrstva, která má za nízkých teplot několikanásobně větší průtažnost než vrstvy z běžných směsí nebo materiálů, což přispívá ke zpomalení šíření trhlin při pohybech pod ní ležící vrstvy nízkohlučný asfaltový koberec mastixový SMA LA (Lärmarm): speciálně navržená asfaltová směs se zvýšenou mezerovitostí určená pro výrobu vrstvy která dosahuje podstatně vyššího útlumu hluku od dopravy než běžně používané mastixové koberce. Ostatní použité základní termíny z oblasti pozemních komunikací jsou uvedeny v ČSN a v dalších citovaných a souvisejících normách. 3. ZNAČKY A OZNAČOVÁNÍ Pro jednotlivé druhy vrstev se používají značky uvedené v tabulce 1: Tabulka č. 1 : - Označení asfaltových směsí podle požadavků a umístění vrstvy ve vozovce a převod z původní ČSN Asfaltový beton podle ČSN EN Obrusné vrstvy Ložní vrstvy Podkladní vrstvy ACO 8 ACO 8 CH STARÉ OZNAČENÍ ABJ II ABJ III Strana 4 z 34
5 ACO 11 S ABS I (0-11) ACO 11+ ABS I ACO 11 ABS II, III ACO 16 S ACL 16 S ABH I (0-16) ACO 16 + ACL 16 + ABH I ACO 16 ACL 16 ABH II, III ACL 22 S ABVH I (0-22) ACL 22 + ABVH I ACL 22 ABVH II, III ACL 16 OKS I ACP 16 + OKS I, II ACP 22 S OKH I (0-22) ACL 22 ACP 22 + OKH I OKH II ACP 16 S BBTM STARÉ OZNAČENÍ Tyto směsi se na obalovně SaM silnice a mosty a.s. nevyrábějí - podrobný způsob označování : ČSN EN národní příloha Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy podle ČSN EN AKTVJ AKTJ AKTS AKMVJ I, II Asfaltový koberec mastixový podle ČSN EN SMA5 OZNAČENÍ SMA 4 SMA 8 S SMA 8 + SMA 8 SMA 11 S SMA 11 + SMA 11 SMA 16 + SMA 16 STARÉ AKMVJ I, II AKMJ I AKMJ I AKMJ II AKMS I AKMS I AKMS II AKMH I AKMH II Strana 5 z 34
6 Asfaltový koberec drenážní podle ČSN EN STARÉ OZNAČENÍ AKDJ PA 8 PA 11 PA 16 AKDS AKDH Způsob označování : příklad : ACO /70 40mm ČSN EN , kde ACO je asfaltový beton pro obrusnou vrstvu (ACL - pro ložní, ACP pro podkladní) stejně jako BBTM by byl asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy SMA by byl asfaltový koberec mastixový PA by byl asfaltový koberec drenážní dále 4. ZDROJE 11 je D : velikost oka horního síta nejhrubší použité frakce kameniva + značí směsi nahrazující kvalitativní třídu směsi I podle dřívější ČSN S značí směsi se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací CH značí směsi pro nemotoristické komunikace a chodníkové úpravy 50/70 použitý druh pojiva (asfalt) 40 mm tloušťka vrstvy ČSN EN.. navržen podle příslušné normy řady Materiální zdroje Pro pokládku hutněných asfaltových vrstev je nutno zajistit dodávku materiálů pro postřiky, asfaltové směsi, případně kameniva pro ošetření krytu. Jsou zpravidla specifikovány projektem stavby (RDS) nebo jiným jednoznačně uplatněným požadavkem objednatele. Materiály pro postřiky jsou u podniku SaM zajišťovány včetně provedení formou nákupu subdodávky u způsobilého zhotovitele. Asfaltové směsi pro pokládku jsou na základě dokumentů výrobní přípravy stavby převážně z obalovny v Sosnové u České Lípy SaM silnice a mosty a.s., případně nákupem u externího výrobce. Kamenivo pro ošetření krytu (podrcení) se nakupuje u výrobce. V každém případě se postupuje podle ustanovení Postupu o nakupování. 4.2 Personální zdroje - kvalifikace Kvalifikace zaměstnanců : Jednotlivé pracovní operace provádějí proškolení zaměstnanci. Všichni zaměstnanci jsou před zahájením prací stavbyvedoucím poučeni o konkrétním postupu prací. Strana 6 z 34
7 Požadavky na kvalifikaci zúčastněných zaměstnanců uvádí rámcově následující tabulka : Pracovní operace: Funkce /standart. počet v četě Způsobilost příprava podkladu Stavební dělník 2 Proškolen stavbyvedoucím spojovací postřik Stavební dělník 2 Proškolen stavbyvedoucím příprava podkladu - ruční Stavební dělník 2-4 Zaškolení stavbyvedoucím pokládky pokládka vrstev obsluha finišeru 1 Stavební dělník 2-3 strojnický průkaz, period. přezkoušení Výuční list, zaškol. stavbyvedoucím pokládky hutnění Stavební dělník 1 Školení z obsluhy vibrační desky/pěchu, strojní průkaz na válec (period. Přezkoušení strojníka) Všichni zaměstnanci musí mít zdravotní způsobilost (viz závodní preventivní péče) 4.3 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky, měřidla Stroje: fréza - odstranění starých vrstev pila (řezačka spar) - zaříznutí starých i nových vrstev zametač - čištění podkladu autocisterna - kropice - čištění podkladu a doplňování vody do válců cisterna s tlakovou rampou - postřiky a mezistřiky finišer - rozprostření, urovnání grejdr - rozprostření, urovnání válec vibrační - hutnění vibrační deska, pěch - hutnění přídavné zařízení podrcovač - ošetření povrchu Stroje musí být v řádném technickém stavu, případně s odpovídajícími revizními zprávami. Běžné ruční nářadí : - bantamové kolečko,lopaty, hrabla, košťata, kropicí konev Pracovní pomůcky: rukavice, pracovní obuv, přilba, nepoškozený pracovní oděv, výstražná vesta, Měřidla: viz jednotlivé kontrolní postupy KZP 5. SYSTÉM KONTROLY KVALITY Kvalitu stavebních prací kontroluje zhotovitel (odpovídá stavbyvedoucí) kontrolními postupy Strana 7 z 34
8 podle zpracovaného a objednatelem (zákazníkem) odsouhlaseného Kontrolního a zkušebního plánu (osnova KZP pro Hutněné asfaltové vrstvy je v příloze tohoto T), nebo zpracovává se u staveb v režimu velká, pokud ze smluvního vztahu vyplývá, že tento KZP bude zpracován jako samostatný dokument přímo podle osnovy KZP pro Hutněné asfaltové vrstvy, která je v příloze tohoto T, a to na základě vyhodnocení potřebného rozsahu stavbyvedoucím pokládky Stavbyvedoucí pokládky odpovídá za to, že rozsah kontrol a zkoušek (obsah KZP) je průběžně aktualizován (promítají se do něj všechny změny vzniklé v průběhu stavby). Plnění KZP dokumentuje stavbyvedoucí zápisy do SD. Podle KZP zajišťuje zhotovitel i kontrolní zkoušky předepsané projektovou dokumentací, SOD, nebo jinými závaznými normami a předpisy. Výsledky zkoušek předává objednateli formou externího protokolu o zkoušce, a to bezprostředně po jeho vyhotovení (resp. obdržení od externí zkušebny). O předání se provádí záznam do Stavebního deníku. 1. Požadavky na materiál Pro nakupované materiály platí ustanovení Postupu o nakupování. Dále platí : Pro provádění vrstev z hutněných asfaltových směsí se používají takové materiály, které optimálním způsobem a spolehlivě zabezpečují jejich výsledné parametry. Jsou to zejména : asfaltové směsi podle ČSN , specifikací ČSN EN řady 13108, TKP kap. 7 a souvisejících předpisů spojovací postřiky a nátěry podle NA ČSN EN 12271, resp. čl. 5 ČSN kamenivo pro zdrsňující posyp : viz ČSN čl. 5.7 a TKP kap. 7 Souhlas se zdroji U zakázek, kde jsou smluvně závazné TKP, uděluje objednatel/správce stavby souhlas se zdroji složek směsi podle ustanovení TKP kap. 1 před zahájením stavby. Zpravidla se uskuteční zároveň se schválením zkoušek typu. Žádné neodsouhlasené materiály nesmí být použity bez jeho písemného schválení. Obalovna - způsobilost Každá výrobna asfaltových směsí musí být řízena a kontrolována podle vlastního Plánu kvality stanoveného v souladu s ČSN EN Pokud se směs nakupuje mimo SaM a.s., stavbyvedoucí pokládky je povinen před zahájením dodávky ověřit, zda provozní úroveň shody obalovny odpovídá úrovni výrobcem deklarované před uzavřením smlouvy o dodávce. Musí též mj. ověřit, zda zásobník směsi je řádně tepelně izolován a zda v něm bude skladován pouze jeden druh asfaltové směsi. Dlouhodobé skladování směsi se nedoporučuje, v případě obrusných vrstev by doba skladování neměla přesáhnout 3 hodiny, u ostatních směsí 12 hodin. Doklady o kvalitě Strana 8 z 34
9 U všech výrobků, stavebních materiálů a směsí které mají být použity ke stavbě (vč. dodaných subdodavateli - např. spojovací postřik) musí být doloženo posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., a to - Prohlášením o shodě podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, nebo - Prohlášením o vlastnostech, nebo - Prohlášení shody nebo certifikát, vydaný v souladu s platným Metodickým pokynem Ministerstva dopravy SJ-PK, čj /01.120, část II/5 v případě Ostatních výrobků. K uvedeným dokladům se přikládají protokoly o zkouškách a jiné doklady použité pro posuzování shody, pokud to vyplývá z podmínek smluvního vztahu nebo jsou požadovány dodatečně. Dodací listy a protokoly o zkouškách musí být zhotovitelem archivovány. 2. Zkoušky typu Pro každou asfaltovou směs, která má být použita, musí být výrobcem provedena počáteční zkouška typu podle ČSN EN a ČSN , která podléhá schválení objednatelem. Schválení musí být zajištěno v dostatečném předstihu před zahájením prací (zajišťuje se v rámci výrobní přípravy stavby). ZT je platná po dobu max. 5 let, a to za podmínek specifikovaných v ČSN , (tj. pokud se nezmění druh a vlastnosti žádné ze složek asfaltové směsi). 3. Kontrolní zkoušky, parametry, zkušební a kontrolní postupy V případě pokládky asfaltových směsí se musí provést kontrolní (přejímací) zkoušky postřiků a nátěrů ve smyslu ustanovení ČSN a TKP kap. 26 a zkoušky asfaltových směsí a hotových vrstev ve smyslu ustanovení ČSN a TKP kap. 7. Zjišťuje se, zda kvalitativní vlastnosti odpovídají smluvním požadavkům (Prohlášení o vlastnostech, Zkoušky typu). Zkoušky probíhají podle předem zpracovaného a odsouhlaseného Kontrolního a zkušebního plánu. Každý odběr vzorků a provedená měření musí být zaznamenána ve Stavebním deníku Kontrolní zkoušky postřiků a nátěrů Stavbyvedoucí pokládky odpovídá za to, že kontrolní (přejímací) zkoušky budou provedeny v požadovaném rozsahu - ČSN Závazek musí být předem zakotven ve smluvním vztahu (tj. odsouhlaseném KZP) se subdodavatelem, který zkoušky přímo zajišťuje. Zkouška pevnosti spojení vrstev se provádí v rámci kontrolních zkoušek hotové vrstvy podle ČSN , resp. TKP kap. 7 (viz dále) Kontrolní zkoušky asfaltových směsí Zkoušky asfaltových směsí se (pokud není smluvně stanoveno jinak) provádějí a. Pro dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace a pozemní komunikace s třídou dopravního zatížení S, I a II třídy dopravního zatížení v rozsahu dle tabulky č. 1 (dtto tab. 3 TKP kap. 7), která zahrnuje i zkoušky směsí prováděné v rámci systému řízení výroby na obalovně b. U ostatních komunikací se za kontrolní zkoušky považují zkoušky směsí prováděné v rámci systému řízení výroby na obalovně v četnostech, která se odvíjí od stanovené provozní úrovně Strana 9 z 34
10 shody obalovny (ČSN EN ). Pro dokladování k přejímacímu řízení staveb lze použít výsledky zkoušek směsi, které nejsou starší než 21 dnů ke dni pokládky příslušné vrstvy Stavbyvedoucí pokládky odpovídá za to, že budou kontrolní zkoušky v požadovaném rozsahu provedeny na stavbě. Tabulka č. 1 - Četnost kontrolních zkoušek asfaltových směsí pro dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní komunikace a pozemní komunikace s třídou dopravního zatížení S, I a II třídy dopravního zatížení (dtto tab. 3 TKP kap. 7) Teplota směsi Každá šarže (záznam) Zkoušená hmota Druh zkoušky metoda Minimální četnost 1) Zrnitost Obsah asfaltu Mezerovitost 2) ČSN EN ČSN EN ČSN EN Podle dosažené provozní úrovně shody obalovny (ČSN EN ) Obalovna Asfaltová směs 7) Odolnost proti trvalým deformacím 3) - pouze u směsí typu ACO S,+; ACL S,+; SMA S,+ Teplota směsi u finišeru ČSNEN A1 4) 5) t 1x za 1 hod Zrnitost Obsah asfaltu Mezerovitost 6) ČSN EN ČSN EN t pro obrusné vrstvy ČSN EN t pro ložní a podkl. vrstvy 1x za 1 hod Kontrolní zkoušky na hotové vrstvě Zkoušky na hotové vrstvě se (pokud není smluvně stanoveno jinak) provádějí v souladu s ČSN a TKP kap. 7. Strana 10 z 34
11 Tabulka č. 2 - Četnost kontrolních zkoušek hotové vrstvy z hutněných asfaltových směsí Minimální četnost 1) Druh zkoušky, vrstva Dálnice, rychlostní silnice, rychlostní MK a pozemní komunikace s TDZ S, I Ostatní komunikace a II Míra zhutnění dle ČSN Mezerovitost vrstvy dle ČSN Tloušťka vrstvy dle ČSN EN na vývrtech nebo obrusná 1/5000 m 2 (min. 2) 5) 1/5000 m 2 (min. 2) ložní, podkladní 1/1500 m 2 (min. 2) 5) 1/1500 m 2 (min. 2) nedestruktivně 2) 1/500 m 2 (min. 2) 5) 1/500 m 2 (min. 2) na vývrtech nebo obrusná 1/5000 m 2 (min. 2) 5) 1/5000 m 2 (min. 2) ložní, podkladní 1/1500 m 2 (min. 2) 5) 1/1500 m 2 (min. 2) nedestruktivně 2) 1/500 m 2 (min. 2) 5) 1/500 m 2 (min. 2) vývrty (vyjma most.ních objektů) obrusná 1/5000 m 2 (min. 2) 1/5000 m 2 (min. 2) ložní, podkladní 1/1500 m 2 (min. 2) 1/1500 m 2 (min. 2) na mostech* 1/500 m 2 (min. 2) 1/500 m 2 (min. 2) Spojení vrstev dle ČSN vývrty (vyjma most.ních objektů) obrusná 1/5000 m 2 (min. 2) 1/5000 m 2 (min. 2) ložní, podkladní 1/1500 m 2 (min. 2) 1/1500 m 2 (min. 2) Nerovnost podélná / příčná dle ČSN pouze, je-li ve smlouvěpříčný sklon a Dodržení výšek a tloušťky vrstev nivelací 4) Měření multifunkč. zařízením (IRI - dle ČSN ) 6) 1x každý jízdní pruh Protismykové vlastnosti dle ČSN , ČSN EN , ČSN EN průběžně / á 20 m á 20 m; 25 m před, na a za mosty á 5 m je - li ve smlouvě průběžně / á 40 m či PD á 40 m a podle PD x 1) Četnosti zkoušek jsou uváděny na hotové vrstvě v m2 položené plochy nebo metrech délky 2) Do uvedené četnosti se nezapočítávají min. 3 kalibrační měření, která se musí provést v místě vývrtů 3) V protokolech o zkouškách musí být vždy údaje o přesném určení místa odběru 4) Kromě tloušťky vrstev na mostech 5) Pro hodnocení míry zhutnění a Strana 11 z 34
12 mezerovitosti vrstvy platí v případě pochybností o kvalitě doplňující ustanovení podle TKP kap. 7 o měření v kritických místech 6) Na dálnicích včetně křižovatkových větví, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy se provádí měření (např. IRI vyjadřující nerovnosti v podélném směru, příčný sklon, příčné nerovnosti a makrotexturu povrchu) multifunkčním zařízením, vyjma oprav kratších než 1000 m. 4. Zkušební postupy Obecně pro odběr vzorků a zkoušení vzorků asfaltové směsi a jádrových vývrtů platí ČSN , ČSN , ČSN EN , ostatní příslušné zkušební normy uvedené ve výrobkových normách, příp. TP pro asfaltové směsi, dále TKP kap. 7, event. Smlouva o dílo. Pokud nejsou v tomto T uvedeny, rozumí se, že použití odpovídající metody je zajištěno ověřenou způsobilostí laboratoře, která zkoušky provádí. Dále platí : Kontrolní zkoušky dle tabulky č. 2 se provádí z úrovně ložní vrstvy na vývrtech všech předchozích vrstev (spojení vrstev, míra zhutnění, mezerovitost vrstev, tloušťky vrstev). Všechny předchozí vrstvy se při tomto postupu důkladně kontrolují nedestruktivně, v případě pochybností se provedou kontrolní vývrty. V případě pochybností o kvalitě prováděných prací se zkouší a přejímá každá vrstva zvlášť. Při zjišťování míry zhutnění a mezerovitosti vrstvy nedestruktivně se provádí kalibrace zařízení pomocí min. 3 vývrtů pro každý druh směsi. Pro prokázání správné funkce hutnoměru lze využít i srovnávacích měření z předchozích staveb. Po zhotovení obrusné vrstvy se na vývrtech v uvedené četnosti kontrolují pouze její vlastnosti a spojení s ložní vrstvou. Rovnost povrchu se měří latí dlouhou 4 m pro zjištění nerovností v podélném směru (2 m dlouhou latí pro příčný směr) podle ČSN Podélnou nerovnost je možno měřit také jinými přístroji podle této ČSN (např. planografem, hodnoty IRI profilometrem apod.). V případě sporu je rozhodující měření 4 m latí. Měření v podélném směru latí nebo planografem se provádí na směrově rozdělených 4 - pruhových komunikacích v profilech vzdálených cca 0,75 m od vnitřního okraje vodících proužků (v předpokládaných vnějších jízdních stopách). Při více jízdních pruzích se další měření provádí v jedné z jízdních stop těchto pruhů. Na ostatních pozemních komunikacích se měření obdobně provede v předpokládané vnější jízdní stopě pruhu ve směru jízdy. Na dálnicích a rychlostních silnicích se měření podle či. 3.1, 3.2, 3.3 a, c, ČSN (4-metrovou latí) provádí také v profilech kolmých k ose jízdního pásu vzdálených od sebe 20 m. Tímto postupem lze nahradit měření 2-metrovou latí pro příčný směr. U úprav zdrsněných posypem se rovnost zkouší až po zajetí provozem, event. po odstranění volných zrn. Příčný sklon vrstvy a dodržení výšek stanovených v dokumentaci stavby se kontroluje nivelací min. ve 4 bodech každého profilu u dálnic a rychlostních silnic (a to 0,5 m od hran zpevněné Strana 12 z 34
13 části vozovky, v místě vodícího proužku a podélných dělících čár), v ostatních případech min. ve 3 bodech. Tloušťka vrstvy se zjišťuje buď z jádrových vývrtů, nebo nivelací z předem polohově určené sítě bodů, nebo jinou objednatelem/správcem stavby schválenou metodou (např. výpočtem z položené plochy, dodaného množství a objemové hmotnosti směsi). Tloušťka vrstvy na mostech se zjišťuje z rozdílu vzdáleností od referenční roviny (např. napnuté struny) k povrchu jednotlivých vrstev". Příklad: Na mostech se podle jejich délky určí min. tři příčné profily rovnoměrně rozmístněné po délce mostu. Tyto profily se označí na římse. V označených profilech se napne mezi římsami lanko, od kterého se provede před pokládkou jednotlivých vrstev na třech přesně stanovených místech (např. osa jízdních pruhů a zpevněné krajnice) odměření výšek od nataženého lanka postupně k povrchu ochranné, ložní a obrusné vrstvy. Z rozdílů naměřených výšek se vypočítají skutečné tloušťky vrstev. O jednotlivých měřeních, které probíhají za účasti zástupce objednatele, a vypočítaných tloušťkách se provede záznam, který bude podepsán zhotovitelem i objednatelem. Protismykové vlastnosti obrusné vrstvy se měří některou metodou podle ČSN , ČSN EN , ČSN EN schválenou objednatelem/správcem stavby Požadované parametry a přípustné odchylky Tabulka č.3 - Dovolené odchylky kontrolních zkoušek asfaltové směsi ze stavby Parametr Dovolená odchylka aritmetického průměru od zkoušky typu při počtu zkoušek > 8 Obsah asfaltu (% hmotnosti směsi) 0,50 1) 0,45 0,40 0,30 Rozdíl propadu kameniva sítem (% hmotnosti) 2) 4 a větší 3) 10,0 8,0 7,0 6,0 2 a menší 8,0 6,0 5,0 4,0 0,063 3,0 3,0 2,5 2,0 Mezerovitost (% objemu) podle Národních příloh jednotlivých specifikací (ČSN EN řady 13108) 1) Pro směsi ACL 22 a ACP 22 platí ± 0,60% hmotnosti směsi 2) Čára zrnitosti se smí odchýlit od návrhu čáry zrnitosti zkoušky typu maximálně podle uvedených odchylek 3) Odchylka propadu horním kontrolním sítem největší použité frakce kameniva smí být nejvýše 6% od hodnoty zjištěné při zkouškách typu. Propad nejbližším vyšším sítem musí být 98 až 100%. Tabulka č.4 Požadované parametry na mezerovitost a míru zhutnění vrstvy (tl. do 30 mm) Vrstva Označení směsi Požadovaná hodnota % Strana 13 z 34
14 Míra zhutnění 1) 2) 3) Mezerovitost vrstvy ACO D (S) ACO D (+, bez) min. 96,0 min. 96,0; Ø 98,0 2,0 až 7,5 2,0 až 7,0 Obrusná ACO D (CH); PA D min. 95,0 - SMA D (S) min. 96,0; Ø 98,0 2,0 až 7,0 SMA D (+, bez) min. 96,0 2,0 až 7,5 Ložní ACL D (S) min. 96,0; Ø 98,0 2,5 až 8,0 ACL D (+, bez) min. 96,0 2,5 až 8,5 Podkladní ACP D (S) min. 96,0; Ø 98,0 3,0 až 10,0 ACP D (+) min. 96,0 2,0 až 10,5 1) Na hodnoceném úseku může být max. 20% výsledků v intervalu 96 až 97%, zbývajících 80% výsledků musí být 97%. 2) Průměrné hodnoty platí pro hodnocený celek s tloušťkou vrstvy 50 mm a větší, v případě nesplnění požadovaného Ø míry zhutnění je rozhodující mezerovitost vrstvy. 3) Pokud se míra zhutnění stanovuje na základě vztažných objemových hmotností zjištěných z přeformovaných těles (vývrty, výseky), může být minimální míra zhutnění 96% a neplatí poznámka 1) této tabulky. Tabulka č.5 Požadavky na tloušťku vrstvy 1) Požadavek h průměrná - do 30 mm min. 0,85 h - nad 30 mm min. 0,90 h h minimální min. 0,80 h 2) 1) Způsoby měření viz výše čl Zkušební postupy 2) Neplatí pro BBTM a pro vyrovnávací vrstvy Tabulka č.6 Minimálně požadované parametry na pevnost spojení vrstev Strana 14 z 34
15 Minimální smyková síla 1) spojení vrstev (kn) Průměr vývrtu Obrusná a ložní Obrusná a podkladní Ložní a podkladní Podkladní a podkladní 150 mm 15,0 12,0 100 mm 6,7 5,3 1) Smyková síla musí působit ve směru jízdy Tabulka č.7 Dovolené odchylky rovnosti povrchu Maximální povolená odchylka pro jednotlivé vrstvy (mm) 3) podle třídy dopravního zatížení Zkoušený parametr S, I II VI, CH obrusná ložní podkladní obrusná ložní podkladní Podélná nerovnost 1) 2) 5 (4) 5) 5 (4) 5) 5 (4) 5) 5 (4) 4) Příčná nerovnost 1) 5 (4) 5) 5 (4) 4) mezinárodní nerovnosti IRI index 1,9 m / km u letišť, dálnic, rychlostních silnic a rychlostních MK. U ostatních se nepředepisuje, pokud není smluvně stanoveno jinak 1) Způsoby měření viz výše čl Zkušební postupy 2) Dovolené odchylky nerovnosti povrchu se mohou na vozovkách vyskytovat jen s pozvolným přechodem a nikoliv v krátkých stejnoměrných vzdálenostech a vždy musí být zajištěno dobré odvodnění plochy vozovky 3) Pro letištní dráhy a plochy platí zvláštní předpisy 4) Hodnoty v závorkách platí při lokální výměně asfaltové vrstvy vozovek, na místních komunikacích s povrchovými znaky inženýrských sítí (vpusti, poklopy) a všeobecně při měření na chodnících. 5) Hodnoty v závorkách platí pro dálnice a rychlostní silnice Tabulka č.8 Dovolené odchylky od projektových výšek 1) Maximální povolená hodnota (mm) 2) podle třídy dopravního zatížení S I II, III 3) IV až VI, CH Obrusná vrstva Ložní vrstva 10 s pravděpodobností 90% s průměrem 5 15 s pravděpodobností 90% s průměrem 10 nepožaduje se Podkladní vrstvy nepožaduje se Strana 15 z 34
16 s pravděpodobností 90% s pravděpodobností 90% 1) Vždy musí být zajištěno dobré odvodnění plochy vozovky 2) S pravděpodobností 90% se jedná o rozložení, kdy max. 10% výsledků může překročit hodnotu 10/15/20 mm, ale průměr nesmí v případech obrusných a ložních vrstev překročit 5/10 mm 3) Neplatí na místních komunikacích s povrchovými znaky inženýrských sítí 6. Kontrolní postupy Při stavbě hutněných asfaltových vrstev se v podmínkách společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s. používá Kontrolních postupů (KPA), které tvoří základ KZP. Obsah jednotlivých KPA je následující : KPA 0 : Kontrola podkladu Před zahájením prací na podkladní vrstvě se provede kontrola podkladu v souladu s kontrolními postupy : v případě pokládky na již zřízenou jakoukoliv podkladní vrstvu KPP 6 podle T 05 Podkladní vrstvy v případě pokládky na již zřízenou předchozí podkladní nebo ložní vrstvu z hutněných asfaltových směsí KPA 16 podle tohoto T 07 Hutněné asfaltové vrstvy - stavba (pokud tato kontrola neproběhla bezprostředně před zahájením v rámci dokončení podkladu) kontrola provedení spojovacího postřiku (je-li předepsán) a další - kontroly tak, aby podklad vyhovoval požadavkům čl. 6.1 tohoto T Kladný výsledek: pokračuje se v dalších operacích bez zvláštních opatření Záporný výsledek : další postup dle výsledku projednání se zákazníkem (objednatelem externím/interním); po vyhodnocení a posouzení jsou přijata odpovídající opatření (výjimka, oprava, přepracování odmítnutí, výměna), další operace mohou pokračovat až se souhlasem objednatele Záznam: SD, externí zápis, Protokoly KPA 11 : Kontrola inspekce výroby směsi u výrobce V případě, že pro hutněné asfaltové vrstvy je směs nakupována u externího výrobce, zajišťuje stavbyvedoucí inspekci u výrobce. Vizuálně se kontroluje : technická úroveň a stav výrobního zařízení doklady o zkouškách v rámci systému řízení výroby za účelem ověření, zda obalovna v reálném čase dosahuje dříve deklarované provozní úrovně shody Kladný výsledek: je zahájen odběr směsi pro stavbu Záporný výsledek: odmítnutí dodávky nebo vynucení odpovídajících nápravných opatření Strana 16 z 34
17 Záznam: Stavební deník, externí záznam (zápis) KPA 12 : Kontrola přejímka dodaných materiálů (spoj. postřik, asf. směs, kamenivo) U každé dodávky materiálů, které mají být použity, provádí SV nebo jím pověřená osoba jejich kontrolu vstupní přejímku. Kontroluje se: - vizuální srovnání vzhledu, zrnitosti, znečištění - přezkoumání dodacího listu v porovnání s prohlášením o shodě/vlastnostech s objednávkou / smlouvou Kladný výsledek : je uvolněno k použití na stavbě Záporný výsledek : reklamace u dodavatele (může následovat oprava, předělání, odsouhlasená výjimka), nebo odmítnutí dodávky Záznam : Dodací list*, reklamační protokol, SD * dodací listy se musí archivovat! KPA 13 : Kontrolní zkoušky dodané směsi, postřiků a nátěrů Stavbyvedoucí odpovídá za provedení kontrolních zkoušek v rozsahu stanoveném v KZP, který musí odpovídat smluvnímu ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem. Zkoušky provádí způsobilá zkušebna. Zkoušky požadované normou a TKP jsou uvedeny vč. četností a kritérií hodnocení v tomto T. Kladný výsledek: pokračuje se v dalších operacích bez zvláštních opatření Záporný výsledek zkoušek : další postup dle výsledku projednání se zákazníkem (objednatelem); po vyhodnocení a posouzení jsou přijata odpovídající opatření (výjimka, oprava, přepracování odmítnutí, výměna), další operace mohou pokračovat až se souhlasem objednatele Záznam: SD, Protokoly Měřený parametr : Měřidlo : dle druhu zkoušky viz zkušební postupy : povinné vybavení způsobilé zkušebny KPA 14 : Kontrolní zkoušky hotové vrstvy SV odpovídá za provedení kontrolních zkoušek a měření v rozsahu sjednaném mezi objednatelem a zhotovitelem v KZP. Zkoušky provádí způsobilá zkušebna, měření zpravidla stavbyvedoucí.. Zkoušky požadované normou a TKP jsou specifikovány vč. četností a kritérií hodnocení v tomto T. Kladný výsledek: pokračuje se v dalších operacích bez zvláštních opatření Záporný výsledek zkoušek : další postup dle výsledku projednání se zákazníkem (objednatelem); po vyhodnocení a posouzení jsou přijata odpovídající opatření (výjimka, oprava, přepracování), další operace mohou pokračovat až se souhlasem objednatele Záznam: SD, Protokoly Měřený parametr: rozměr výškové poměry tloušťky rovinatost Měřidlo : pásmo, metr nivelační přístroj ocelové pravítko lať4 m, vodováha Strana 17 z 34
18 SaM silnice a mosty Děčín a.s. KPA 15 : Průběžná kontrola provádění hutněné asfaltové vrstvy Během provádění podkladní vrstvy SV vizuálně a měřením kontroluje : - vhodnost klimatických podmínek - vlhkost a čistota podkladu - dodržování technologických postupů dle T, TPP vč. postupu při hutnění : - provedení spojovacího postřiku vč. dávkování - teplota dodané směsi - dodržování dopravního režimu postupu (časy : předpoklad / skutečnost) - zaplachtování vozidel - segregace směsi na vozidlech - dodržování předepsaného postupu pokládky - teplota směsi při rozprostírání (viz tabulka č.9) - dodržování tloušťky vrstvy při pokládce - funkce předhutňování finišerem - funkce automatické nivelace - postup a nasazení válců hutnění dle předepsaného postupu - skrápění běhounů válců - dohutňování nepřístupných míst - dodržení míst a předepsané úpravy pracovních spár - následné ošetření pracovních spár Kladný výsledek: pokračování prací bez zvláštních opatření Záporný výsledek: postupuje se dle zjištění neshody při kontrole (oprava, předělání, odsouhlasená výjimka). Záznam: Stavební deník Měřený parametr : rozměr výškové poměry tloušťky rovinatost Měřidlo : pásmo, metr nivelační přístroj ocelové pravítko lať4 m, vodováha KPA 16 : Konečná kontrola provedení hutněné asfaltové vrstvy - přejímka Po dokončení vrstvy v určitém úseku, nejpozději před jejím zakrytím vrstvou další (pokud se nejedná o definitivní kryt), musí SV vyzvat odpovědného zástupce objednatele k účasti na kontrole. Bez jeho souhlasu nelze vrstvu zakrýt. Kontroluje se: - vizuálně : konečná úprava povrchu vrstvy - geometrické zaměření skutečného provedení (odchylky od vytyčení) - vyhodnocení zkoušek provedených ve smyslu KPA 13 a KPA 14 Kladný výsledek: je zahájena další operace, nebo předání objednateli Záporný výsledek: postupuje se dle zjištění neshody při kontrole (oprava, předělání, odsouhlasená výjimka). Strana 18 z 34
19 Záznam: Stavební deník Měřený parametr : rozměr výškové poměry tloušťky rovinatost Měřidlo : pásmo, metr nivelační přístroj ocelové pravítko lať4 m, vodováha 5.4 Doklady o kontrole kvality při dokončení stavby Velká stavba : Doklady o kontrole kvality v průběhu stavby : doklady o jednotlivých kontrolních postupech : způsob dokladování (Kontrolní a zkušební plán stavby, Stavební deník, Zápis, Externí protokol) je uveden v KZP stavby výstupní kontrola : provedení dle PD, plánu organizace stavby a kontrola zdokladování stavbyvedoucím uvolnění : kontrola provedení dle PD, plánu organizace stavby a kontrola zdokladování stavby ředitelem (nebo pověřenou osobou) Malá stavba : Doklady o kontrole kvality v průběhu stavby : Zápisy ve Stavebním deníku o základních kontrolních postupech : zápis o kontrole!!! : Kontrola podkladu (KPA 0) zápis o kontrole : Kontrola přejímka směsi (KPA 12) zápis o kontrole + protokoly : Kontrolní zkoušky směsí (KPA 13) zápis o kontrole : Kontrolní zkoušky a měření hotové vrstvy (KPA 14) zápis o kontrole : Průběžná kontrola provádění (KPA 15) zápis o kontrole : Konečná kontrola provedení vrstvy (KPA 16) zápis o kontrole - kontrola environmentálních požadavků : EMS (KPA 17) výstupní kontrola : provedení dle PD, plánu organizace stavby a kontrola zdokladování stavbyvedoucím - záznam ve Stavebním deníku uvolnění : kontrola provedení dle PD, plánu organizace stavby a kontrola zdokladování stavby ředitelem (nebo pověřenou osobou) - záznam ve Stavebním deníku 5. TECHNOLOGICKÉ (PRACOVNÍ) POSTUPY Pro jednotlivou zakázku je stavba hutněných asfaltových vrstev zpravidla specifikována projektem stavby (RDS) nebo jiným jednoznačně uplatněným požadavkem objednatele. Před zahájením stavebních prací u velkých staveb musí zhotovitel zpracovat KZP, podle kterého je realizace kontrolována. U malých staveb se KZP zpracovává pouze pokud to vyplývá ze smluvního vztahu se zákazníkem. Pokud se KZP nezpracovává, realizaci stavby a kontrolu kvality řídí SV podle všeobecně platných zásad stanovených v tomto T v souladu s ČSN Strana 19 z 34
20 6.1 Podklady - úprava podkladů Asfaltová směs se rozprostírá na zhutněnou podkladní, nebo ložní vrstvu vozovky, nebo na povrch staré vozovky. Podklad musí být čistý s opravenými výtluky, trhlinami, a spárami. Nerovnosti povrchu v podélném i příčném směru vozovky musí odpovídat požadavkům normy, podle které byla podkladní vrstva provedena. Nerovnosti povrchu staré vozovky nesmí být větší než 20 mm. Větší nerovnosti budou odstraněny frézováním, nebo vyrovnávací vrstvou. Způsob a rozsah úprav podkladu vč. specifikace provedení spojovacího (infiltračního) postřiku, případně opatření pro zvýšení životnosti krytových vrstev vozovky (membrány, výztužné prvky) stanoví dokumentace stavby, případně objednatel/správce stavby. Podklad musí být dokonale očištěn od uvolněného materiálu, prachu a nečistot vhodnými prostředky. Spojovací postřik se po očištění provede (podle ČSN , ČSN EN a TKP kap. 26.) vhodnou asfaltovou emulzí, předepsané dávkování je nutno kontrolovat. Je-li ve směsi použit jako pojivo modifikovaný asfalt, pro postřik se použije emulze z modifikovaného asfaltu (výjimka pouze s výslovným povolením). Pro postřiky není povoleno použít ředěných asfaltů a pojiva s obsahem dehtu. Postřik na litý asfalt se provádí pouze ve výjimečných případech (technicky zdůvodnitelných). Pokládka asfaltové směsi se provádí po postřiku s časovým odstupem. Podklady z vrstev stmelených hydraulickými pojivy Na podklady na bázi cementového betonu apod. se musí pod kryt z asfaltové směsi položit min. 40 mm tl. asfaltová vrstva (tzv. mezivrstva) a celková tloušťka všech asfaltových vrstev musí být min. 120 mm. Mezivrstva bývá většinou směs asfaltového obalovaného kameniva s mezerovitostí 8-10 %. V místech spár a trhlin je třeba zamezit kopírování do asfaltových vrstev vyztužením např. geosyntetiky, eventuálně přiznáním spár a v živičném krytu, které se vyplní asfaltovou zálivkou Živičné podklady : Při pokládce na staré živičné podklady bude v zájmu dokonalého spojení opatřen starý kryt asfaltovým postřikem, v případě že se jedná o přestárlý povrch vozovky. Při pokládce na staré penetrace a nátěrové kryty, je naopak nebezpečí vzlínání starého pojiva (asfalt, emulze, dehet) do pokládané vrstvy. V tom případě se položí ložní vrstva s dostatečnou mezerovitostí, která protlačení pojiva zamezí ( min. 10%). Dlážděné podklady Pokud tvoří podklad dlážděná vozovka, nebo ze silničních panelů, je nutné opatřit konstrukci mezivrstvou, která bude eliminovat kopírování spár v tl. min. 50 mm a mezerovitosti min. 10 %. Přesný způsob úpravy navrhne projektant a odsouhlasí objednatel/správce stavby. 6.2 Doprava asfaltových směsí Skladování Dobu skladování směsi je nutné omezit, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Doba skladování v silech smí být max. 2 hod., přičemž ale celková doba od výroby do pokládky nesmí překročit 3,5 hod. Strana 20 z 34
21 Doprava směsi Doprava musí být řízena tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky a musí být vedena časově nejkratší cestou. Doba dopravy nesmí překročit - při teplotě vzduchu do 15 C 1,0 hod. - při teplotě vzduchu nad 15 C 1,5 hod. - při použití homogenizátorů lze prodloužit až na 2,0 hod. Vozidla Vozidla musí být vybavena pro přepravu asfaltových směsí, tj. musí mít utěsněnou hladkou a čistou kovovou korbu, která se tence postříká minimálním množstvím mýdlového roztoku, parafinového oleje, nebo vápenného roztoku k zabránění nalepování směsi na korbu. Použití petroleje, nafty, benzinu a jiných ropných produktů je zakázáno. Každé vozidlo musí být vybaveno plachtou, nebo jiným vhodným zařízením pro ochranu směsi před povětrnostními vlivy, prachem a ztrátou tepla. Počet vozidel musí odpovídat výrobním podmínkám a zohledňovat množství vyrobené směsi, dopravní vzdálenosti, hustotu provozu, ztrátové časy, kapacitu vozidel a čas strávený manipulací u finišeru. Teoreticky se stanoví počet dopravních prostředků stejné kapacity dle vzorce: n = (t. Q) : (60. o), kde n - teoretický počet potřebných vozidel stejné kapacity (ks) Q - množství přepravované směsi (t/hod) t - čas potřebný pro jednu otočku dopravního prostředku, tj. plnění a vyprazdňování, jízda k finišeru a zpět, ztrátové časy (min.) o - kapacita jednoho vozidla (t) Teoretický počet vozidel je třeba zvýšit minimálně o jedno vozidlo v případě, že u obalovny je směs vypouštěna přímo do vozidla a také jako rezervu v případě poruchy vozidla. Pro plynulé zajištění pokládky je důležité spojení vozidel mezi obalovnou a finišerem pomocí vysílaček nebo mobilních telefonů. 6.3 Pokládání - rozprostírání asfaltových směsí Základní zásady pokládky Směsi pro hutněné asfaltové vrstvy se rozprostírají na připravený podklad strojně, výjimečně ručně. Ručně se rozprostírají na malých plochách tam, kde nelze použít finišer. Je snahou ruční rozprostírání omezit na nutné minimum z důvodů obtížnějšího dodržení požadovaných parametrů (teplota, hutnění, rovnost povrchu). Strojně se rozprostírání asfaltových směsí provádí finišerem, ve výjimečných případech také grejdrem. Ruční rozprostírání a rozprostírání grejdrem musí být odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí být schopen kdykoliv prokázat výpočtem, že kapacita obalovny i dopravy umožňuje plynulou pokládku. Přitom musí zohlednit tloušťku vrstvy, šířku záběru a minimální rychlost finišeru. Teploty asfaltových směsí při rozprostírání nesmí být nižší, než uvádí následující tabulka č. 9 (převzata z ČSN , tab. 6) : Strana 21 z 34
22 Tabulka č. 9 : Minimální teploty při rozprostírání asfaltových směsí Asfaltová směs Druh asfaltu Nejnižší přípustná teplota směsi podle tloušťky vrstvy v mm 1)2) ( C) do až až / / AC, BBTM, SMA 50/ / / / / PA, AKO 70/ / / ) Teplota směsi se měří za rozdělovacím šnekem finišeru 2) Teploty při použití modifikovaného asfaltu stanovuje výrobce asfaltu Za měření teploty směsi min. 1x za hodinu odpovídá SV, dokumentuje se ve Stavebním deníku při kontrolním postupu - KZP). Je zásadou, že směs o nižší teplotě, dopravená k finišeru, musí být odmítnuta. Finišery Společnost SaM Děčín má k dispozici finišery firmy DYNAPAC a Bitelli. Rozprostírací lišta je vždy vyhřívaná a stroj umožňuje pokládku směsi v požadované tloušťce vrstvy, rovnosti povrchu vrstvy a potřebném příčném sklonu. Rychlost pojezdu a rychlost pokládky jsou závislé na přísunu stavebního materiálu a na náročnosti a členitosti dané stavby, dále na teplotě ovzduší, teplotě podkladu spodní vrstvy a času potřebného k dokonalému zhutnění vrstvy. Finišer rozprostírá směs na celou šíři vozovky, anebo v takové šíři, jaká je stanovena a odsouhlasena s objednatelem/správcem stavby s ohledem na charakter stavby a možnosti stroje a to tak, aby počet podélných spár byl co nejmenší. Rovnost a tloušťka pokládané vrstvy je řízena všude, kde je to možné nivelačním zařízením, v ostatních případech ručním ovládáním. Pokládka směsí pomocí nivelačního zařízení finišeru je řízena automaticky systémem snímačů se snímáním výšky ze srovnávací roviny. Finišer je dále vybaven hutnícími noži, které při pokládce směsí zajišťují její předhutnění na 85 až 95%. Strana 22 z 34
23 Tloušťky pokládaných vrstev Tloušťka pokládaných vrstev je zpravidla dána projektem stavby. Musí odpovídat zásadě, že tloušťka vrstvy po zhutnění musí být nejméně 2,5x větší než velikost největšího zrna ve směsi. Tloušťka dále souvisí i s hutnícím účinkem válců. U statických válců je max. tl mm, u pneumatikových válců 150 mm a vibrační válec obecně zhutní i tl. 300 mm. Přípustné tloušťky jsou pro jednotlivé druhy vrstev a směsí předepsány ČSN Je důležité dodržet tloušťku po zhutnění, takže při pokládce je třeba uvažovat s nadvýšením 10 až 20 %. 6.4 Hutnění Schválený technologický postup musí obsahovat zásady správného postupu hutnění. Výkon zhutňovací sestavy musí být v souladu s rychlostí pokládky. Dostatečná účinnost zhutňovací sestavy pro daný druh asfaltové směsi a tloušťky vrstvy se ověřuje nedestruktivním měřením hutnoměry nebo ověřenými snímači odezvy umístěnými na válcích a podle dosahovaných výsledků se reguluje rychlost pokládky a přísun směsi. Při návrhu hutnící sestavy válců se vychází ze zkušeností a známých účinků jednotlivých typů válců. Musí se stanovit sestava válců s přesným určením typu, pořadí nasazení válců, potřebný počet pojezdů pro každý válec a schéma válcování. U vibračních válců musí být také stanoveno, zda jde o pojezdy s vibrací nebo bez ní. U pneumatikových válců musí být stanoven tlak v pneumatikách. S důkladným hutněním se započne ihned po rozprostření asfaltové směsi. Požadovaná míra zhutnění je předepsána v tabulce č. 4 (ČSN , tab. 13). Postup hutnění je závislý na rozsahu stavebních prací, počasí, ročním období a místních poměrech. Při hutnění musí být respektovány především tyto zásady: Rozprostřenou směs hutnit při optimálních teplotách a pokud možno zajíždět s válci až za finišer (dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi stroji). Pro hutnění SMA používat válce se zapnutou vibrací jen na začátku hutnění, s omezením počtu pojezdů s vibrací (max. 3x) Není dovoleno stání válců na nevychladlé vrstvě. Vibrační válce musí mít při zastavení vypnutou vibraci. Změna směru jízdy válců nesmí způsobovat poruchy na povrchu vrstvy Zásadně hutnění začíná v nejnižším okraji na stranách a pokračuje rovnoběžně s osou vozovky k jejímu středu a překrývá každou předcházející stopu o min. 15 cm. V obloucích s jednostranným příčným sklonem se začíná hutnit na nižší straně vozovky a pokračuje k vyšší. Při pokládce s horkou podélnou spárou se pruh o šířce 15 cm neválcuje a po položení dalšího pruhu se začne s válcováním podél spoje. Při střechovitém sklonu vozovky a pokládce dvěma finišery za sebou se hutní podélný spoj nakonec. Opravy povrchu vrstvy s ukončeným hutněním nejsou dovoleny. Je nutné, aby u každé hutnící sestavy byl stále připraven náhradní válec pro případ poruchy. Při hutnění na mostních objektech je vhodné využít oscilační způsob hutnění. Vrstvy PA a AKO se provádí výhradně válci s ocelovými běhouny, statickými účinky. Dostatečného zhutnění bývá dosaženo 4mi až 6ti pojezdy. Při hutnění vrstev AC a SMA se volné okraje vozovky hutní za použití bočního přítlačného válečku. Strana 23 z 34
24 Hutnění se musí provádět tak, aby nedocházelo k drcení zrn Předhutnění směsi finišerem : Vibrační zařízení na finišeru je schopné zajistit míru zhutnění v případě optimálních podmínek až na 95%. Ihned za finišerem směs drží nejvyšší teplotu, je nejsnáze zhutnitelná a je proto nutné, aby vibrační lišta byla provozuschopná a při pokládce byla maximálně využívána. Fáze hutnění : První fáze hutnění se provádí ocelovými, nebo pneumatikovými válci. Válce musejí být tak těžké, resp. pneumatiky huštěny na takový tlak a používány takovým způsobem, aby jejich účinkem nevznikaly trvalé otisky, nerovnosti, nebo trhliny. Druhá fáze hutnění se zajistí ocelovými vibračními válci. Počet válců a jejich pojezdů se stanoví v technologickém předpisu. Důležité je sledování teplot při hutnění a zásadně je třeba dbát na dodržení minimálních hodnot - viz tabulka č. 10. Třetí fáze hutnění - tzv. hlazení má za cíl odstranění všech nerovností, a vytvoření stejnorodého povrchu hutněné vrstvy, s rovnoměrně vytaženou asfaltovou maltou. Při hutnění je třeba brát v úvahu doporučení pro prevenci rozpadu spár viz dále čl V místech pro válce nepřístupných, podél obrub, říms, se směs hutní mechanickými pěchy a vibračními deskami. Tabulka č. 10 : Doporučené teploty pro hutnění asfaltových směsí (tab. 1 TKP kap. 7) Druh asfaltu nemodifikovaný modifikovaný PMB 2) 50/70 70/ /150 35/50 40/60 45/ / / / /55-60,- 65; 45/80-60,- 65; 10/ / Ukončení hutnění s vibrací Ukončení hlavního 1) hutnění ) Bez závěrečné fáze hutnění (uhlazení, žehlení) 2) Teploty směsi při použití nízkoteplotních a miltigradových asfaltů a přísad stanovuje výrobce směsi podle doporučení výrobce asfaltu nebo přísady individuálně pro jednotlivé případy Hutnění v extremních podmínkách Tlusté vrstvy : Strana 24 z 34